ET DE PHYSIQUE. 



grammes sont employés à la composition d'un nouveau 

 lit ; le surplus est rejeté comme inutile. Quel que soit 

 le succès de la fonte , et quels que soient les soins qu'on 

 y apporte, il est absolument impossible d'éviter que ces 

 scories ne retiennent un peu de plomb et d'argent : 

 l'analyse y en découvre constamment un indice plus ou 

 moins fort, et cette petite portion de métal contenu 

 dans les scories rejetées est perdue. 



Le second produit de la fonte est ce qu'on appelle 

 mate. Elle surnage immédiatement le plomb d'œuvre, 

 et se trouve au-dessous des scories , conformément à sa 

 pesanteur spécifique. C'est un composé de fer et de toutes 

 les autres substances métalliques qui se trouvent dans le 

 minerai, comme du cobalt, du manganèse , du zinc, etc. 

 avec un peu de soufre. Elle contient aussi un peu de 

 plomb, et sa richesse en argent est communément en 

 raison de celle du plomb d'œuvre qu'elle accompagne, 

 et va de 18 à 36 grammes par myriagramme. Suivant 

 que le minerai est plus ou moins chargé en fer et autres 

 métaux hétérogènes, chaque lit donne 7 à 8 inyria- 

 gramrnes de mate. 



On ne la grille point avant de la refondre, parce 

 qu'elle ne contient que peu de soufre, et il seroit trop 

 dispendieux de réduire à l'état d'oxide par le grillage , 

 pour pouvoir la vitrifier dans la fonte, cette grande quan- 

 tité de fer dont elle est composée. Le résultat des ex- 

 périences faites à ce sujet a d'ailleurs suffisamment 

 prouvé l'inutilité de ce grillage. 



On repasse cette mate au fourneau, à la manière du 

 1. t. 5. 55 



